标题：45号钢板
材质说明
45#是钢的牌号，是一种优质碳素结构钢，对应日标S45C, 美标: 1045，德标 C45。
化学成分
化学成分元素比例(%)：碳C:0.42～0.50；铬Cr：≤0.25；锰Mn：0.50～0.80；镍Ni：≤0.25；磷P：≤0.035；硫S：≤0.035；硅Si：0.17～0.37
机械性能
σb\Mpa:≥600
σs\Mpa:≥355
δ5\%:≥16
ψ\%:≥40
硬度\HB:≤197
GB/T699-1999标准规定的45钢推荐热处理制度为850℃正火、840℃淬火、600℃回火，达到的性能为屈服强度≥355MPa 
GB/T699-1999标准规定45钢抗拉强度为600MPa，屈服强度为355MPa，伸长率为16%，断面收缩率为40%调制处理硬度规格尺寸
45#（号）钢和40Cr钢调质的热处理工艺
调质是淬火加高温回火的双重热处理，其目的是使工件具有良好的综合机械性能。
调质钢有碳素调质钢和合金调质钢二大类，不管是碳钢还是合金钢，其含碳量控制比较严格。如果含碳量过高，调质后工件的强度虽高，但韧性不够，如含碳量过低，韧性提高而强度不足。为使调质件得到好的综合性能，一般含碳量控制在0.30~0.50%。
调质淬火时，要求工件整个截面淬透，使工件得到以细针状淬火马氏体为主的显微组织。通过高温回火，得到以均匀回火索氏体为主的显微组织。小型工厂不可能每炉搞金相分析，一般只作硬度测试，这就是说，淬火后的硬度必须达到该材料的淬火硬度，回火后硬度按图要求来检查。
工件调质处理的操作，必须严格按工艺文件执行，我们只是对操作过程中如何实施工艺提些看法。
1、 45号钢的调质
45号钢是中碳结构钢，冷热加工性能都不错，机械性能较好，且价格低、来源广，所以应用广泛。它的最大弱点是淬透性低，截面尺寸大和要求比较高的工件不宜采用。
45号钢淬火温度在A3+(30~50) ℃，在实际操作中，一般是取上限的。偏高的淬火温度可以使工件加热速度加快，表面氧化减少，且能提高工效。为使工件的奥氏体均匀化，就需要足够的保温时间。如果实际装炉量大，就需适当延长保温时间。不然，可能会出现因加热不均匀造成硬度不足的现象。但保温时间过长，也会也出现晶粒粗大，氧化脱碳严重的弊病，影响淬火质量。我们认为，如装炉量大于工艺文件的规定，加热保温时间需延长1/5。
因为45号钢淬透性低，故应采用冷却速度大的10%盐水溶液。工件入水后，应该淬透，但不是冷透，如果工件在盐水中冷透，就有可能使工件开裂，这是因为当工件冷却到180℃左右时，奥氏体迅速转变为马氏体造成过大的组织应力所致。因此，当淬火工件快冷到该温度区域，就应采取缓冷的方法。由于出水温度难以掌握，须凭经验操作，当水中的工件抖动停止，即可出水空冷（如能油冷更好）。另外，工件入水宜动不宜静，应按照工件的几何形状，作规则运动。静止的冷却介质加上静止的工件，导致硬度不均匀，应力不均匀而使工件变形大，甚至开裂。
45号钢调质件淬火后的硬度应该达到HRC56~59，截面大的可能性低些，但不能低于HRC48，不然，就说明工件未得到完全淬火，组织中可能出现索氏体甚至铁素体组织，这种组织通过回火，仍然保留在基体中，达不到调质的目的。
45号钢淬火后的高温回火，加热温度通常为560~600℃，硬度要求为HRC22~34。因为调质的目的是得到综合机械性能，所以硬度范围比较宽。但图纸有硬度要求的，就要按图纸要求调整回火温度，以保证硬度。如有些轴类零件要求强度高，硬度要求就高；而有些齿轮、带键槽的轴类零件，因调质后还要进行铣、插加工，硬度要求就低些。关于回火保温时间，视硬度要求和工件大小而定，我们认为，回火后的硬度取决于回火温度，与回火时间关系不大，但必须回透，一般工件回火保温时间总在一小时以上。
2、40Cr钢的调质处理
Cr能增加钢的淬透性，提高钢的强度和回火稳定性，具有优良的机械性能。截面尺寸大或重要的调质工件，应采用Cr钢。但Cr钢有第二类回火脆性。
40Cr工件调质的淬回火，各种参数工艺卡片都有规定，我们在实际操作中体会是：
（一）40Cr工件淬火后应采用油冷，40Cr钢的淬透性较好，在油中冷却能淬硬，而且工件的变形、开裂倾向小。但是小型企业在供油紧张的情况下，对形状不复杂的工件，可以在水中淬火，并未发现开裂，只是操作者要凭经验严格掌握入水、出水的温度。
（二）40Cr工件调质后硬度仍然偏高，第二次回火温度就要增加20~50℃，不然，硬度降低困难。
（三）40Cr工件高温回火后，形状复杂的在油中冷却，简单的在水中冷却，目的是避免第二类回火脆性的影响。回火快冷后的工件，必要时再施以消除应力处理。
影响调质工件的质量，操作工的水平是个重要因素，同时，还有设备、材料和调质前加工等多方面的原因，我们认为：
（一）工件从加热炉转移到冷却槽速度缓慢，工件入水的温度已降到低于Ar3临界点，产生部分分解，工件得到不完全淬火组织，达不到硬度要求。所以小零件冷却液要讲究速度，大工件予冷要掌握时间。
（二）工件装炉量要合理，以1~2层为宜，工件相互重叠造成加热不均匀，导致硬度不匀。
（三）工件入水排列应保持一定距离，过密使工件近处蒸气膜破裂受阻，造成工件接近面硬度偏低。
（四）开炉淬火，不能一口气淬完，应视炉温下降程度，中途闭炉重新升温，以便前后工件淬后硬度一致。
（五）要注意冷却液的温度，10%盐水的温度如高于60℃，不能使用。冷却液不能有油污、泥浆等杂质，不然，会出现硬度不足或不均匀现象。
（六）未经加工毛坯调质，硬度不会均匀，如要得到好的调质质量，毛坯应粗车，棒料要锻打。
（七）严把质量关，淬火后硬度偏低1~3个单位，可以调整回火温度来达到硬度要求。但淬火后工件硬度过低，有的甚至只有HRC25~35，必须重新淬火，绝不能只施以中温或低温回火以达到图纸要求完事，不然，失去了调质的意义，并有可能产生严重的后果。舞钢晨涛 欢迎定轧，交货期60天。 感谢您的关注。 电话：187······375·····963···55 　小于　
材质厚度宽度长度吨位公司产地探伤45# 1002600680013.879舞钢晨涛舞钢 Ⅰ级 45# 1002630675013.936舞钢晨涛舞钢 Ⅰ级 45# 10021501380023.291舞钢晨涛舞钢 Ⅰ级 45# 178176024205.951舞钢晨涛舞钢 Ⅰ级 45# 16072020001.809舞钢晨涛舞钢 Ⅰ级 45# 130120013501.653舞钢晨涛舞钢 Ⅰ级 45# 13074014001.057舞钢晨涛舞钢 Ⅰ级 45# 5866012200.367舞钢晨涛舞钢 Ⅰ级 45# 13075012300.941舞钢晨涛舞钢 Ⅰ级 45# 130234023705.659舞钢晨涛舞钢 Ⅰ级 45# 140171023204.36舞钢晨涛舞钢 Ⅰ级 45# 120116045304.95舞钢晨涛舞钢 Ⅰ级 45# 120136018302.344舞钢晨涛舞钢 Ⅰ级 45# 1202340890019.618舞钢晨涛舞钢 Ⅰ级 45# 1002170923015.723舞钢晨涛舞钢 Ⅰ级 45# 1002180920015.744舞钢晨涛舞钢 Ⅰ级 45# 1002190920015.816舞钢晨涛舞钢 Ⅰ级 45# 50114018800.841舞钢晨涛舞钢 Ⅰ级 45# 5097019000.723舞钢晨涛舞钢 Ⅰ级 45# 100100017601.382舞钢晨涛舞钢 Ⅰ级 45# 702570880012.427舞钢晨涛舞钢 Ⅰ级 45# 702570910012.851舞钢晨涛舞钢 Ⅰ级 45# 702590898012.78舞钢晨涛舞钢 Ⅰ级 45# 6025601270015.313舞钢晨涛舞钢 Ⅰ级 45# 6025701205014.586舞钢晨涛舞钢 Ⅰ级 45# 60257062207.529舞钢晨涛舞钢 Ⅰ级 45# 6025701208014.622舞钢晨涛舞钢 Ⅰ级 45# 5022401254011.025舞钢晨涛舞钢 Ⅰ级 45# 5022801265011.32舞钢晨涛舞钢 Ⅰ级 45# 5022901245011.19舞钢晨涛舞钢 Ⅰ级 45# 5023001250011.284舞钢晨涛舞钢 Ⅰ级 45# 5025001285012.609舞钢晨涛舞钢 Ⅰ级 45# 5025201260012.463舞钢晨涛舞钢 Ⅰ级 45# 5525401218013.357舞钢晨涛舞钢 Ⅰ级 45# 5525501250013.762舞钢晨涛舞钢 Ⅰ级 45# 5525801235013.757舞钢晨涛舞钢 Ⅱ级 45# 5525901240013.866舞钢晨涛舞钢 Ⅰ级 
具体应用
45号钢广泛应用于机械，未热处理时：HB≤229；热处理：正火；冲击功：Aku≥39J；；强度较高，塑性和韧性尚好，45#钢板淬火后没有回火之前，硬度大于HRC55（最高可达HRC62）为合格,经过热处理，再淬火可以达到HRC42-46，这样既能保证它良好的机械性能，又能得到表面的硬度要求，用于制作承受负荷较大的小截面调质件和应力较小的大型正火零件，以及对心部强度要求不高的表面淬火零件，如梢子,导柱，表针等部件。
如何辨别45#钢和Q235钢
1. 常通过用砂轮磨，看火花，花白的是高碳钢，如45号钢，花红的是A3钢；
2. 45钢和Q235的材料在石头上磨一磨,容易磨掉的就是Q235；
3. 用锤子敲一下,45钢的痕比Q235(A3)的痕迹浅得多,因为Q235比45钢软得多